372 
Uhlig 
VII 
VIII Molekularverhältnisse 
Si0 2 
49,44 
50,03 
0,8185 ) 
0,8260 
TiO s 
0,6') 
— 
0,0075 1 
ai,o 3 
4,31 
3,72 
0,0422 | 
Fe 2 0 3 
3,28 
2,36 
0,0205 
0,0628 
Cr 2 0 3 
0,02 
— 
0,0001 
V 2 0 3 
Spur 
— 
— 
FeO 
7,62 
6,65 
0,1058 
NiO 
0,04 
—• 
0,0005 
CoO 
Spur 
— 
, 0,4116 
MnO 
0.13 
t 
0,15 
0,0018 
MgO 
12,15 
13,48 
0,3035 
CaO 
20,19 
22,85 
0,3605 
0,3605 
Na 2 0 
1,08 
— 
0,0174' 
1 0,0202 
K 2 0 
0,26 
— 
0,0028 
1 
H 2 0 üb. 125° 
o 
CO 
O 
— 
— 
Feuchtigkeit 
0,36 
— 
— 
Sa. 99,88 99,24 
sp. Gew. 3,3ö0 3,348 
Betrachten wir zunächst die ausgerechneten Molekular¬ 
verhältnisse, so fällt die Hauptmenge der Substanz wie bei 
allen Augiten dem diopsidischen Molekül Ca (Mg, Fe)Si 2 0 6 
zu. Den 0,3605 CaO entsprechend würden ihm 0,3605 
MgO-f FeO und 0,7210 Si0 2 zuzurechnen sein. Außer¬ 
dem sind vorhanden als isomorphe Beimengungen das 
Ägirinmolekül NaFeSi 2 0 6 (Na 2 0 und Fe 2 0 3 sind in fast 
gleichen Volumbeträgen vorhanden: 0,0202 und 0,0205) 
und das Molekül (Mg, Fe) Al 2 Si0 6 . Zieht man für das 
erstere ab 0,0202 R 2 0, 0,0202 R 2 0 3 und 0,0808 R0 2r 
für das zweite, entsprechend dem Rest von 0,0426 R 2 0 3 , 
ab 0,0426 MgO + FeO, 0,0426 R 2 0 3 und 0,0426 Si0 2 , so 
bleiben übrig 0,3690 MgO nebst FeO, 0,3605 CaO und 
0,7026 Si0 2 , d. h. nahe 0,3605 Ca(Mg,Fe)Si 2 0 6 . Der 
vorliegende Augit besteht demnach ungefähr aus neun Teilen 
Ca (Mg, Fe)Si 2 0 6 , einem Teil (Mg, Fe) Al 2 Si0 6 und einem Teil 
NaFeSi 2 0 6 . Wegen seines beträchtlichen Gehaltes an 
